-216- 



Geologie. 



radialstengelig struierten Quarzknauern in einem völlig in Lehm 

 umgewandelten Phyllit bildend; u. d. M. ein grünes, schuppiges 

 Haufwerk von Talkschüppchen. 

 V. Nachbargestein des typischen Specksteins , von ihm kaum noch zu 

 unterscheiden, in 18 m Tiefe. 

 Im allgemeinen nimmt die Menge und Güte des Specksteins mit der 

 Tiefe zu. 



i. n. in. iv. v. 



SiO 2 63,24 53,74 54,16 54,05 59,70 



A1 2 3 20.43 13,72 8,28 5,72 6,15 



Fe 2 3 6,45 5,16 5,72 6,63 1,55 



MgO 1,49 16,42 24,70 21,43 27,48 



CaO 2,73 1,05 _ _ _ 



Na 2 \ 



K 2 \ 3,26 2,00 1.68 1.01 



H 2 3,00 7,33 5.33 5.09 4.99 



Sa 100,60 99,42 99.87 101.28 99,87 



Die Zusammensetzung der weichen, plastischen Phyllit lehme er- 

 gibt sich aus folgenden Analysen: 



härterer Lehm weicherer Lehm 



SiO 2 43.10 39.05 



A1 2 3 24,92 32.25 



IVO 3 5,68 11,26 



Mg 9,80 3,85 



H 2 16,00 12,89 



Sa. 99,50 99,30 



Für die Bildung des Specksteins schreibt Verf. dem Granit 

 eine wichtige Rolle zu: wässerige Lösungen führen dem Phyllit aus dem 

 mürbe gewordenen und ausgelaugten Granit Magnesialösungen zu, die 

 das Gestein in Steatit umwandeln ; in Lösung gegangene Kieselsäure wird 

 teils zum Aufbau des Specksteins verwendet, teils als Quarz ausgeschieden, 

 der „später passiv der Steatitisierung zum Opfer fallen kann", wie Speck- 

 steinmasse in nierenförmigen oder muscheligen Vertiefungen der oben- 

 erwähnten derben strahligen Quarzstücke beweist. 



Für die Entstehung des Specksteins aus Kalk nimmt Verf. 

 eine doppelte Einwirkung an: zunächst wurde der Kalk hydrochemisch 

 dolomitisiert, und dann wurden diese dolomitischen Kalke durch Einwirkung 

 der infiltrierten SiO 2 zersetzt, indem Magnesiumsilikat gebildet und Ca CO 3 

 fortgeführt wurde. 



Daß die Magnesiazufuhr auch noch in der Gegenwart stattfindet, 

 beweist die Analyse des Kesselsteins des mit Grubenwasser ge- 

 speisten Dampfkessels, die folgende Zusammensetzung ergab: CaCO 3 51,78. 

 Mg C O 3 36,39, Fe- O 3 1,00, Rückstand (Magnesiasilikat mit etwas Quarz) 11.33 ; 

 Sa. 100,50. 



